EDUCATIONAL BUILDING Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil Vo.l 5, No.2, Desember 2019: 59-63, ISSN-E : 2477-4901, ISSN-P: 2477-4898

## PENGGUNAAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI PENGGANTI SEMEN PADA BETON GEOPOLIMER
Yoga Sandya 1 , Prihantono 2 , Sittati Musalamah 3 1,2,3 Universitas Negeri Jakarta Surrel : yogasandya.ys@gmail.com Diterima :10 November 2019; Disetujui :25November 2019

## ABSTRAK
Beton geopolimer adalah beton yang material utamanya mengandung bahan yang bersifat pozzolan. Pozzolan  adalah  bahan  yang  mengandung  senyawa  Silika  dan  Alumina.  Dengan  bentuknya  yang halus,  pozzolan  dapat  direaksikan  dengan  alkali  aktivator.  Prekursor  atau  material  alternatif pengganti  semen  sebagai  bahan  pengikat  dalam  beton  geopolimer  biasanya  menggunakan  abu terbang  (fly  ash),  abu  sekam  padi  (RHA),  ampas  tebu,  cangkang  telur  dan  lain  –  lain,  yang  banyak mengandung  silikon  dan  aluminium.  Sebagai  aktivator  pada  umumnya  digunakan  natrium hidroksida (NaOH) dan sodium silikat (Na 2 SO 3 ). Material alternatif pengganti semen yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  abu  sekam  padi.  Abu  sekam  padi  dapat  digunakan  sebagai  alternatif pengganti semen dikarenakan abu sekam  padi bersifat pozzolan dan mengandung Silika sekitar 87- 97%.  Zat  kimia  tersebut  adalah  zat  yang  terdapat  pada  semen.  Abu  sekam  padi  pada  penelitian  ini akan  dibakar  hingga  suhu  ±800 o C.  Alkali  aktivator  yang  digunakan  adalah  natrium  hidroksida (NaOH) dan sodium silikat (Na 2 SO 3 ) dengan perbandingan 65% : 35%; 70% : 30%; dan 75% : 25% dari berat prekursor. Penelitian ini berjuan untuk mengitung kebutuhan mix design dari beton geopolimer menggunakan SNI 03-2834-2000 tentang tata cara pembutan rencana campuran beton normal
Kata Kunci : Geopolimer, Na 2 SiO 3, NaOH, Prekursor, RHA

## ABSTRACT
Geopolymer  concrete  is  a  concrete  with  main  materials  containing  pozzolanic  properties.  Pozzolan  is  an ingredient that contains silica and alumina compounds. With its smooth shape, pozzolan can be reacted with an alkaline  activator.Precursors  or  alternative  materials  to  replace  cement  as  a  binder  for  geopolymer  concrete typically  use  fly  ash,  rice  husk  ash,  sugarcane  bagasse,  egg  shells,  and  other  materials  that  contains  a  lot  of silicon  and  alumunium.  Materials  such  as  sodrium  hydroxide  (NaOH),  and  sodium  silicate  (Na 2 SO 3 )  are generally used as activators. The alternative ingredient used as replacement for cement used in this study is rice husk ash. Rice husk ash can be used as an alternative replacement for cement because rice husk ash is pozzolanic and contains about 87-97% of silica. These chemical substannces are generally found in cement. In this study, the rice husk ash is burned with temperatures up to ±800 o C. Alkaline activators used in this study are sodrium hydroxide (NaOH), and sodium silicate (Na 2 SO 3 ) with a ratio of 65% : 35%; 70% : 30%;and 75% : 25% by the precursors weight.This study aims to calculate the mix design using SNI 03-2834-2000 about the procedures for making a normal concreat mix design .
Keywords: Geopolimer, Na 2 SiO 3, NaOH, Prekursor, RHA

## 1. Pendahuluan
Saat  ini  Indonesia  tengah  mengejar ketertinggalan  pembangunan  infrastruktur dalam beberapa tahun teakhir. Proyek – proyek infrastuktur  di  berbagai  penjuru  tanah  air mulai  dibangun  secara  serentak,  mulai  dari jalan  tol,  jembatan,  bendungan  hingga pembangkit  listrik.  Dengan  meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur, maka akan
terjadi  peningkatan  kebutuhan  penggunaan beton.
Peningkatan  kebutuhan  penggunaan  beton mengakibatkan produksi semen akan meningkat,  mengingat  semen  adalah  bahan utama  dalam  pembuatan  beton.  Pada  proses produksi  semen,  akan  terjadi  emisi  CO 2 ke udara  yang  akan  berdampak  pada  kesehatan lingkungan.  Untuk  mengurangi  dampak tersebut,  maka  dicarilah  material  lainnya 59
sebagai  pengganti  semen  untuk  digunakan dalam pembuatan beton.
Saat ini sudah banyak dilakukan pengembangan  beton  dengan  menggunakan bahan  pengikat  anorganik  seperti  alumina- silikat polymer atau  biasa  disebut  dengan geopolimer.  Geopolimer  sendiri  merupakan sintesa  bahan  –  bahan  alam  non-organik  lewat proses  polimerisasi.  Davidovits  dalam  jurnal Kusuma (2014) menjelaskan, bahan dasar untuk pebuatan material geopolimer ini adalah bahan –  bahan  yang  banyak  mengandung  unsur  – unsur silika (Si) dan alumina (Al).
Beton  geopolimer  adalah  beton  yang material  utamanya  mengandung  bahan  yang bersifat pozzolan. Pozzolan adalah bahan yang mengandung  senyawa  Silika  dan  Alumina. Dengan bentuknya yang halus, pozzolan dapat direaksikan  dengan  alkali  aktivator  (Erwan, 2018).  Material  alternatif  pengganti  semen sebagai bahan pengikat dalam beton geopolimer  biasanya  menggunakan  abu terbang ( fly ash ), abu sekam padi ( risk husk ash ), ampas  tebu,  cangkang  telur  dan  lain  –  lain, yang  banyak  mengandung  silikon  dan aluminium  (Davidovits  dalam  jurnal  Salwatul, 2017).Sebagai aktivator pada umumnya digunakan  natrium  hidroksida  (NaOH)  dan sodium silikat (Na 2 SO 3 ).
Pada penelitian ini bahan pengganti semen yang  digunakan  berupa  abu  sekam  padi (RHA).  Sekam  padi  saat  ini  sudah  mulai dikembangkan  sebagai  bahan  baku  untuk menghasilkan  abu  yang  dikenal  di  dunia sebagai RHA ( Rice Husk Ask). Pengunaan RHA secara  umum  adalah  sebagai  pupuk  untuk tanaman  dan  juga  sebagai  bahan  campuran beton, karena abu sekam padi ini mengandung silika  yang  tinggi.  Abu  sekam  padi mengandung  silika  sekitar  87-97%  (Mehta, 2018).  Dilihat  dari  kandungan  senyawa  diatas, abu  sekam  padi  dapat  digunakan  sebagai pozzolan  karena  mengandung  SiO 2 +  Fe 2 O 3 + Al 2 O 3 lebih  dari  70%  sesuai  mutu  pozzolan yang disyaratkan.
Pada  dasarnya  abu  sekam  padi  tidak memiliki  kemampuan  mengikat  seperti  halnya semen. Penambahan air dan aktivator (sodium silikat dan natrium hidroksida) akan mengakibatkan  adanya  reaksi  kimia  antara oksida  silikat yang dikandung  oleh abu sekam padi  dengan  sodium  silikat  dan  sodium hidroksida. Dari reaksi kimia tersebut, senyawa silikat alumino anorganik yang terdapat dalam abu sekam padi dengan penambahan aktivator (sodium  silikat  dan  sodium  hidroksida)  akan memiliki  kemampuan  mengikat  seperti  halnya semen portland. Dari penelitian ini diharapkan
dapat  diperoleh  suatu  mixdesign  yang  tepat untuk pembuatan beton.

## 2.     Kajian Pustaka

## 2.1 Geopolimer
Geopolimer  adalah  sebuah  senyawa  silikat alumino  anorganik  yang  disintesiskan  dari bahan-bahan  yang  banyak  mengandung  silika dan aluminium seperti fly ash , abu sekam padi, abu  tebu,  dan  lain-lain  (Lisantono,  2010). Geopolimer pertama kali dikenalkan oleh Prof. Joseph  Davidovits.  Bahan  dasar  utama  yang diperlukan dalam pembuatan material geopolimer  ini  adalah  bahan  -  bahan  yang banyak  mengandung  unsur-unsur  Silika  dan Alumina.

## 2.2 Beton Geopolimer
Beton  geopolimer  ( geopolymer  concrete ) adalah beton dengan material dari bahan alami sebagai  pengikat.  Material  pengikat  tersebut mengalami  reaksi  polimerisasi  dalam  proses pengerasannya. Bahan dasar utama pembuatan beton  geopolimer  adalah  bahan  yang  banyak mengandung  silika  (Si)  dan  alumina  (Al) (Salwatul,  2017).  Material  beton  ini  tersusun dari  sintesa  bahan-bahan  alam  non  organik melalui  proses  polimerisasi,  diantaranya banyak  terdapat  pada  material  buangan  hasil sampingan  industri,  seperti  abu  sekam  padi (RHA),  abu  terbang (fly  ash) ,  cangkang  telur, silica  fume .  Beton  geopolimer  dibuat  tanpa menggunakan  semen  sebagai  bahan  pengikat, dan  sebagai  pengganti  digunakan  material yang  banyak  mengandung  silika  dan  alumina yang dapat beraksi dengan cairan alkalin untuk menghasilkan  bahan  pengikat  ( binder ).  Silika dan  alumina  akan  bereaksi  dengan  bantuan cairan  sodium  silkat  dan  sodium  hidroksida untuk  mengikat  agregat,  pasir  dan  material lainnya  menjadi  beton  geopolimer  (Kusuma, 2014).

## 2.3 Prekursor
Prekursor  adalah  bahan  utama  perekat dalam  pembentukan  geopolimer  yang  berasal dari material alami atau limbah industri. Proses pembentukannya  (sintesa)  terdiri  dari  proses aktivasi  bahan  alumina-silika  oleh  ion  alkali dan proses curing untuk mendorong terjadinya polimerisasi  monomer  alumina-silika  menjadi jaringan 3 dimensi (Nugrahanto, 2017).
Prekursor  bisa  berasal  dari  bahan  yang mengandung senyawa alumina dan silika yang tinggi.  Jenis  prekursor  yang  digunakan  untuk penelitian ini adalah berasal dari limbah sekam padi  yang  sudah  berbentuk  abu.  Selain menggunakan abu sekam padi, bahan lain yang
bisa  dijadikan  prekursor  adalah  fly  ash,  abu cangkang telur, lumpur merah, yang mengandung  silika  (Si),  alumina  (Al),  dan oksigen (O) (Anastasia, 2017)

## 2.4 Alkali Aktivator
Alkali  aktivator  adalah  bahan  kimia  yang digunakan  untuk  mereaksikan  kandungan silika (Si) dan alumina (Al) yang terdapat pada prekursor, sehingga dapat menghasilkan ikatan polimerisasi  yang  kuat  dalam  pembentukan beton geopolimer. Alkali aktivator yang umum digunakan dalam geopolimer adalah kombinasi dari natrium hidroksida atau kalium hdroksida dan  natrium  silikat  atau  kalium  silikat (Kusuma, 2014).
Sodium silikat
berfungsi untuk
mempercepat  reaksi  polimerisasi,  sedangkan natrium hidroksida berfungsi untuk mereaksikan  unsur-unsur  Al  dan  Si  yang terkandung dalam prekursor sehingga menghasilkan  ikatan  polimer  yang  kuat (Nugrahanto, 2017).

## 2.5 Sekam Padi
Tanaman padi adalah tanaman yang masuk kedalam  jenis  rumput  –  rumputan  (Graminae) yang memiliki nama latin oryza sativa. Sampai saat  ini  padi  masih  merupakan  kebutuhan pokok  bagi  masyarakat  di  Indonesia.  Produksi padi gabah kering giling (GKG) selama Januari –  Desember  2018  mencapai  56,54  juta  ton, dimana  dapat  menghasilkan  sekam  padi sebanyak 20% - 25% dari berat keseluruhan.
Sekam  padi  adalah  limbah  dari  hasil penggilingan  padi,  karena  butirnya  tidak begitu  halus  (±  3  mm)  dan  bobotnya  ringan, penyimpanan  limbah  ini  memerlukan  tempat yang luas. Kulit padi (sekam) adalah salah satu bahan/material  sisa  dari  proses  pengolahan padi  yang  sering  dianggap  sebagai  limbah. Tingginya  tingkat  konsumsi  beras  sebagai makanan  pokok  dan  meningkatnya  produksi padi dapat memberikan perkiraan makro akan jumlah material tersebut dari tahun ke tahun.

## 2.6 Abu Sekam Padi
Abu sekam padi adalah produk sampingan pertanian  yang  dihasilkan  dengan  membakar sekam  padi.  Abu  sekam  padi  ini  bisa dugunakan sebagai pupuk untuk tanaman dan juga  sebagai  bahan  campuran  beton,  karena abu  sekam  padi  ini  mengandung    silika  yang tinggi.  Abu  sekam  padi  memliki  kandungan silika  yang  tinggi  karena  tanaman  padi menyerap silika dari tanah dan menyimpannya dalam biji-bijian dan sekam yang menutupi biji- bijian (Mohseni, dkk, 2019).
Sekam padi yang dibakar pada temperature  600  –  900 o C  akan  menghasilkan abu  sekam  berkisar  16-25%  yang  mengandung silika  kadar  tinggi  sekitar  87-97%.  Karena kandungan  silika  yang  tinggi,  abu  sekam  padi dapat  digunakan  sebagai  bahan  dasar  industri seperti  silica  gelI,  gelas,  keramik,  semen, industri  farmasi,  kosmetik  dan  detergen.  Abu sekam padi yang dibakar dengan suhu berkisar 400  –  500 o C  akan  menjadi  silica  amorphous sedangkan  abu  sekam  padi  yang  dibakar dengan  suhu  lebih  dari  1000 o C  akan menghasilkan silika kristalin (Musbar, 2010).

## 3.   Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah  metode  eksperimen,  dimana  untuk mendapatkan  data  atau  hasil  penelitian  yang menghubungi  variabel  –  variabel  yang  diteliti harus mengadakan suatu percobaan. Penelitian ini  dilaksanakan  di  laboratorium  Bahan Bangunan Universitas Negeri Jakarta.

## 3.1 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini diambil  dari  hasil  perhitungan mix  design berdasarkan SNI 03-2834-2000 tentang tata cara pembutan  rencana  campuran  beton  normal. Perbedaan  rancangan  campuran  beton  normal dengan  beton  geopolimer  adalah  pada modifikasi  kebutuhan  semen.  Modifikasi  yang dilakukan  untuk  beton  geopolimer  adalah menggantikan  jumlah  semen  yang  diperlukan dengan  prekursor  dan  alkali  aktivator  yang digunakan untuk mengaktifkan prekursor.

## 3.2 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  hasil  dari perhitungan mix  design beton  geopolimer  yang dibuat  dalam  bentuk  tabel.  Setelah  selesai pengujian,  kemudian  dilakukan  analisis  data hasil  pengujian  bahan  penyusun  beton geopolimer  dan  hasil  perhitungan mix design beton geopolimer.

## 4.  Hasil dan Pembahasan
Berikut  ini  adalah  hasil  pengujian kandungan  kimia  abu  sekam  padi,  bahan- bahan  penyusun  beton  geopolimer  dan mix design beton geopolimer.

## 4.1 Pengujian kandungan RHA
Pengujian  kandungan  kimia  untuk  abu sekam  padi  dilakukan  di  Laboratorium  Fire Universitas  Negeri  Jakarta.  Pengjuan  yang dilakukan  berupa  uji Scanning  Electron Miscroscope (SEM).  Hasil  dari  uji  SEM  dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1.
Tabel 1. Kandungan Kimia RHA Senyawa Presentase (%) SiO 2 82,92 Al 2 O 3 -
Fe 2 O 3 - K 2 O 17,08
MgO -
Gambar  1. Struktur  RHA  yang  Dilihat  Dari Mikroskop

## 4.2 Pengujian Bahan
Pengujian  bahan-bahan  untuk  pembuatan beton  geopolimer  dilakukan  di  Laboratorium Bahan Universitas Negeri Jakarta. Bahan-bahan yang  diujikan  adalah  agregat  kasar,  agregat halus,  dan  abu  sekam  padi.  Pengujian  yang dilakukan  meliputi  Berat  jenis,  kadar  air, penyerapan,  dan  Modulus  Halus  Butir  (MHB). Hasil  pengujian  bahan  akan  disajikan  pada tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2. Hasil Pengujian Bahan
Jenis Pengujian Hasil Agregat Kasar Berat Jenis Semu 2,32 gr/cm 3 Berat Jenis Kering 2,24 gr/cm 3 Berat Jenis SSD 2,32 gr/cm 3 Penyerapan 1,48% Kadar Air 2,29% MHB 6,39 Agregat Halus Berat Jenis Semu 2,47 gr/cm 3 Berat Jenis Kering 1,89 gr/cm 3 Berat Jenis SSD 2,12 gr/cm 3 Penyerapan 2,22% Kadar Lumpur 4,99% Kadar Air 3,78% Zat Organik No. 3 MHB 4,28 Zona Gradasi I Abu Sekam Padi Berat Jenis 2,94 gr/cm 3 4.3 Mix Design
Perhitungan mix  design campuran  beton geopolimer  menggunakan  metode  yang  sama dengan beton konvensional yaitu menggunakan  SNI  03-2834-2000  tentang  tata cara  pembutan  rencana  campuran  beton normal.  Hal  tersebutkan  menujukan  bahwa beton  geopolimer  ini  didesign  dengan  kuat tekan  rencana  yang  sama  dengan  beton konvensional  menurut  standar  yang  ada. Karena  definisi  beton  geopolimer  adalah penggantian  semen  dengan  prekursor,  maka dalam  perhitungan  mix  designnya  jumlah prekursor  yang  dibutuhkan  dalam  beton geopolimer  akan  sama  dengen  jumlah  semen yang digunakan pada campuran beton normal. Prekursor  tidak  akan  dapat  berfungsi  sebagai perekat  apabila  tidak  dicampur  dengan  alkali aktivator.  Sehingga  peran  alkali  aktivator adalah  sebagai  bahan  tambah.  Maka  jumlah prekursor  maupun  alkali  aktivator  yang digunakan  masing-masing  akan  sama  dengan jumlah  semen  yang  dipakai  dalam  campuran. Presentase  alkali  aktivator  (Na2SiO3  :  NaOH) yang  digunakan  adalah  65%  :  35%,  70%  : 30%, dan  75%  :  25%  dari  berat  prekursor  yang digunakan. Mix  design dihitung  untuk kebutuhan benda uji berukuran silinder dengan diameter  10  cm  dan  tinggi  20  cm.  Untuk  hasil perhitungan mix design dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 dibawah ini.
Tabel 3. Mix Design Beton Geopolimer 1 Bahan Beton Normal Perbanding an Alkali 65% : 25% ASP (semen) 1,1 Kg 1,1 Kg Air 0,3 Kg 0,3 Kg Agregat halus 1,04 Kg 1,04 Kg Agregat kasar 1,41 Kg 1,41 Kg Na 2 SiO 3 - 0,72 Kg NaOH - 0,38 Kg Jumlah 3,85 Kg 4,95 Kg Tabel 4. Mix Design Beton Geopolimer 2 Bahan Perbandingan Alkali 70% : 30% 75% : 35% ASP (semen) 1,1 Kg 1,1 Kg Air 0,3 Kg 0,3 Kg Agregat halus 1,04 Kg 1,04 Kg Agregat kasar 1,41 Kg 1,41 Kg Na 2 SiO 3 0,77 Kg 0,83 Kg NaOH 0,33 Kg 0,27 Kg Jumlah 4,95 Kg 4,95 Kg
100 µm
100 µm
100 µm 100 µm 100 µm

## 5.   Simpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah mix  design yang  berguna  untuk  menentukan  proporsi bahan yang akan digunakan untuk pembuatan beton geopolimer. Berdasarkan hasil perhitungan mix  design yang  telah  dilakukan, dapat  ditarik  kesimpulan  antara  lain pertama Kandungan  abu  sekam  padi  memenuhi  syarat sebagai  pozzolan,  sehingga  dapat  digunakan sebagai  bahan  pengganti  semen. Kedua p erbedaan antara Mix design beton normal dan beton  geopolimer  terletak  pada  penggunaan Na 2 SiO 3 dan  NaOH.  Hal  dikarenakan  beton normal  tidak  perlu  menggunakan  alkali aktivator  dalam  proses  pembuatannya  dan Ketiga  j umlah  bahan-bahan  penyusun  beton geopolimer  pada    varian  perbandingan  alkali aktivator 65% : 35%, 70% : 30%, dan 75% : 25% adalah sama, hanya saja ada perbedaan jumlah pada Na 2 SiO 3 dan NaOH.

## 5.2 Saran
Dari  kesimpulan  diatas  disarankan  hal  –hal sebagai  berikut Pertama  s ebaiknya  dilakukan penelitian  lebih  lanjut  dengan  prekursor  selain abu sekam padi. Kedua penggunaan presentasi alkali  aktivator  yang  berbeda  antara  sodium silikat  (Na 2 SiO 3 )  dengan  natrium  hidroksida (NaOH).

## Daftar Pustaka
Anastasia,  K.  2017.  Peningkatan  Kuat  Tekan Beton Geopolimer Dengan Menggunakan Variasi Abu Cangkang  Telur  Bebek  Melalui Proses  Pengovean  [skripsi].  Jakarta:
Fakultas  Teknik,  Universitas Negeri Jakarta. Badan Standarisasi Nasional. 2000. SNI 03-2843- 2000, Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran  Beton .  Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional. Erwan,  R.  &  Wardhono,  A.  (2018).  Pengaruh
Subsitusi Limbah Marmer Terhadap Nilai Kuat Tekan Dry GeopolymerMortar Metode WET
Mixing dengan  Berbahan  Dasar  Abu Terbang  Dan  NaOH  8  M.  Jurnal Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.
Kusuma, A., Wallah, S. & Dapas, S. (2014). Kuat Tarik  Belah  Beton  Geopolimer Berbasis  Abu  Terbang. Jurnal  Sipil Statik, Vol 2, No. 7, November 2014 . Lisantono,  A.  &  Purnandani,  Y.  (2010).
Pengaruh Penambahan Kapur Terhadap Kuat Tekan dan Modulus Elastisitas Beton Geopolimer. Prosiding Konferensi Nasional Teknik  Sipil  4  (KoNTekS  4),  Juni 2010.
Mehta,  A.  (2018). Sustainable  Geopolymer Concrete  using  Ground  Granulated Blast Furnace Slag and Rice Husk Ash: Strenght  and  Permeability  Properties . Journal of Cleaner Production . Mohseni,  E.,  Koushbaghi,  M.  &  Zehtab,  B. (2019). Evaluation  of  Mechanical  and Durability  Properties  of  Fiber  – Reinforced  Lightweight  Geopolymer Composite Based on Rice Husk Ash . Musbar.,  Rizal,  F.  &  Mahyar,  H.  (2010). Pemanfaatan  Abu  Sekam  Padi Sebagai  Bahan  Campuran  Beton Agropolymer. Jurnal  Portal,  Vol  2, No. 2, Oktober 2010 .
Nugrahanto,  B.  2017.  Studi  Kuat  Tekan  Beton dengan Pemanfaatan Abu Cangkang  Telur  Bebek  Sebagai Bahan  Dasar  Pembuatan  Beton Geopolimer [skripsi]. Jakarta: Fakultas  Teknik,  Universitas Negeri Jakarta.
Salwatul,  N.  (2017).  Pengaruh  Rasio  Sodium Hidroksida  dengan  Sodium  Silikat Pada  Mortar Geopolymer Berbahan Dasar  Abu  terbang  Terhadap  Kuat Tekan  dan  Kuat  Geser  Pada Aplikasi  Spesi  Batu  Bata. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil, Vol 2, 2017 .